Industria é invenciones (1915-05-08 00:00:00), página 3

La masa gelatinosa así preparada, de color amarillento, que se acentúa a medida que el aire actúa sobre ella, color debido, según Beltzer, a la formación de subproductos de polimerización, se somete a una purificación para así obtener soluciones completamente limpias e incoloras. Para ello se mezclan unos 100 kilogramos de solución viscosa (procedimiento preconizado por la Sociedad francesa «La Viscose»), al ro por 100, con una solución también al ro por 100 de cloruro sódico y otra de la misma concentración de bicarbonato sódico, añadiendo agua hasta formar un volumen de 100 litros. El producto lavado es, finalmente, escurrido con una solución al 5 por 100 de cloruro sódico. Así se obtienen soluciones viscosas sumamente puras, homogéneas, transparentes e incoloras, susceptibles de ser sometidas directamente al hilado.

La purificación del tiocarbonato puede practicarse también con la ayuda del ácido sulfúrico (procedimiento Cross, Bevan y Beadle) el que actúa como decolorante, precipitando el tiocarbonato sódico con un exceso de ácido orgánico débil (ácetico, fórmico, salicílico, láctico, etc., etc.), filtrando seguidamente y sometiéndolo finalmente a un lavado con alcohol o con una solución débil de cloruro sódico.

La solución de álcali celulosa, así obtenida y purificada, se la deja en reposo por algunas horas para que adquiera la suficiente fluidez y pueda someterse seguidamente al hilado. Se practican, sin embargo, previamente varios ensayos en el viscosímetro, y cuando una muestra ensayada determina un hilo constante y regular podrá procederse al hilado.

d) Coagulación e hilado de la solución viscosa

La gran inestabilidad de las soluciones viscosas, bajo las diversas influencias físicas, presión, temperatura, estado higrométrico, etc., etc., determina ciertas descomposiciones en la masa viscosa, que dificultan algunas veces la operación del hilado. No obstante, la solución viscosa puede guardarse por espacio de algunos días introduciéndola en agua pura o alcalinizada, mantenida a 160° C. Después de algún tiempo, sin embargo, la solución viscosa, tiende a precipitarse en forma gelatinosa, dejando en libertad la soda caustica y el sulfuro de carbono.

La solución viscosa extraída de unos recipientes o depósitos ad hoc, por medio de una pequeña bomba se proyecta sobre una hilera de platino, provista de agujeros microscópicos, en número variable, dependiente del espesor del hilo que se desee obtener. Estas hileras se hallan sumergidas en los líquidos coagulantes, formados por soluciones concentradas de sulfato o bisulfato amónico o sódico, líquidos que, como ya dijimos, precipitan la solución viscosa. El líquido saliendo de las hileras es puesto directamente en contacto en el baño coagulante. Los hilos, a medida que van saliendo de las hileras, van reuniéndose en uno solo y entrando en seguida en una solución de sulfato de hierro que elimina los subproductos o residuos que se forman durante esta operación, impidiendo al propio tiempo la adherencia de los diferentes hilos, entre sí después de coagulados y antes de la torsión. Los hilos pasan luego a otra solución para eliminar todo el hierro que los impregna.

Los hilos así obtenidos son arrollados en bobinas especiales, que les comunican, al propio tiempo, una ligera torsión y, finalmente, se someten al devanado. En este estado los hilos, se les impregna de cierta cantidad de azufre que les comunica un color amarillo pajizo sumamente agradable, y además adquieren cierta rigidez; no obstante, con este tratamiento no mejoran su brillo. Para eliminarles el exceso de azufre incorporado y comunicarles además un hermoso aspecto sedoso se entran las madejas en un baño caliente de sulfuro sódico, el cual elimina el exceso de azufre, se lavan y finalmente se escurren. Las madejas se las dispone luego en los rodillos de una máquina ordinaria de mercerizar. El mercerizado se efectúa en tensión, atendiendo, en todo, a las prescripciones indicadas para el mercerizado del algodón. Se lavan luego también en tensión con agua pura, se escurren y finalmente se secan a la estufa a 30-35° C. durante veinticuatro a cuarenta y ocho horas. Se pesan luego y, finalmente, se clasifican, según la clase y número.

e) Tintura de la seda viscosa

1.º COLORANTES BÁSICOS. — Con respecto a la tintura con colorantes básicos, esta clase de seda artificial, ocupa un lugar intermedio entre la seda Glanzstoff y la Chardonnet, pues presenta una afinidad—para ellos, superior al de la seda Glanzstoff e inferior a la de la Chardonnet. Por esta razón los matices claros y medianos se teñirán igual que la seda Chardonnet, generalmente sin previo morfentado y los obscuros se teñirán sobre fondo de tanino y sal de antimonio, como así dejamos dicho para la seda Glanzstoff.

2.º COLORANTES SUBSTANTIVOS. — Los colorantes substantivos se emplean, generalmente, con las cantidades de sulfato, sal y jabón de Monopol indicados para la seda Chardonnet. La cantidad de agua corresponde a unas 30 veces el peso del material que se ha de teñir.

Los matices claros se teñirán a unos 30-40° C. durante media o tres cuartos de hora; los medianos y obscuros a 60-70°. Esta clase de seda, sin embargo, permite elevar más la temperatura con lo que se facilita, como se comprenderá, la absorción del colorante.

Los baños, particularmente para los matices obscuros no se agotan, pudiéndose emplear para nuevas operaciones. Se añadirá, no obstante, para reforzarlos las dos terceras partes de colorante y \( \frac{1}{4} \) a \( \frac{1}{8} \) de las cantidades primitives de soda, sulfato y aceite monopol.

3.º COLORANTES SUBSTANTIVOS DIAZOTADOS SOBRE SEDA VISCOZA. — Las operaciones de diazotado y desarrollo, cuyo objeto es, como sabemos, aumentar la resistencia de las tinturas, se practica, según las instrucciones dadas para la seda Chardonnet.

4.º COLORANTES AL AZUFRE. — Los colorantes al azufre producen tinturas, de mayor resistencia al lavado y a la luz y, por lo general, se emplean, según las instrucciones dadas para la seda Chardonnet. El baño, con agua en la proporción de unas 25-30 veces el peso del material, se prepara, con la cantidad de colorante necesaria y la misma cantidad de sulfuro sódico concentrado con 1 por 100 de sal Solvay, 2 por 100 de jabón monopol y de 0-10 por 100 de sulfato de soda. Entrar el material a unos 50° C., manipularlo unos tres cuartos de hora, exprimir cuidadosamente y enjuagar seguidamente a fondo en agua fría.

Terminada esta operación se jabonan en tibio, se enjuagan y se acidulan ligeramente con ácido acético. La casa Cassella recomienda añadir al baño de enjuagar o de avivar, para las tinturas en negro inmediat o carbón inmediat, de 5 a 10 gramos de acetato o formiato de soda por litro de agua. Los baños no se agotan completamente, pudiéndose utilizar para nuevas operaciones, principalmente para los matices obscuros. En este caso el baño se refuerza con la \( \frac{1}{4} \) hasta las \( \frac{2}{3} \) partes de la cantidad de colorante, la misma cantidad de sulfuro sódico concentrado y \( \frac{1}{4} \) parte de las cantidades primitives de carbonato de soda y aceite monopol. No hay necesidad de añadir sulfato de soda.